b) Sujeitam-se três cilindros a pressão hidrostática até à rutura, em conformidade com o ponto A.12 (apêndice A do presente anexo). As pressões de rutura dos cilindros devem ser superiores à pressão mínima de rutura calculada pela análise de tensões constante do projeto, em conformidade com o quadro 6.3, mas em caso algum inferiores à pressão necessária para cumprir os requisitos da razão de tensões constantes do ponto 6.5 anterior. 8.6.3. Ensaio de ciclos de pressão à temperatura ambiente Sujeitam-se dois cilindros acabados a ciclos de pressão à temperatura ambiente, em conformidade com o ponto A.13 (apêndice A do presente anexo), até à ruína ou até um mínimo de 45 000 ciclos. A ruína não deve ocorrer antes de ter sido atingido um número de ciclos igual a 1 000 vezes a vida útil especificada em anos. Nos cilindros que ultrapassem um número de ciclos igual a 1 000 vezes a vida útil especificada em anos, a ruína deve ocorrer por fuga e não por rutura. Os cilindros que não apresentem ruína ao cabo de 45 000 ciclos devem ser destruídos, quer continuando o ensaio de pressão cíclica até a ruína ocorrer, quer sujeitando-os a pressão hidrostática até à rutura. Nos cilindros que ultrapassem 45 000 ciclos, a ruína pode ocorrer por rutura. Devem ser registados o número de ciclos até à ruína e a localização do início desta. 8.6.4. Ensaio em meio ácido Ensaiam-se os cilindros em conformidade com o disposto no ponto A.14 (apêndice A do presente anexo), que deve cumprir os requisitos nele definidos. O apêndice informativo H do presente anexo inclui um ensaio ambiental opcional. 8.6.5. Ensaio com fogo Ensaia-se um cilindro em conformidade com o disposto no ponto A.15 (apêndice A do presente anexo), que deve cumprir os requisitos nele definidos. 8.6.6. Ensaio de penetração Ensaia-se um cilindro acabado em conformidade com o disposto no ponto A.16 (apêndice A do presente anexo), que deve cumprir os requisitos nele definidos.